PHOSPHOR. 



825 



chen ein ergiebigeres Material zur Gewinnung von Phosphor 

 seien, die Methoden mit, welche noch bis heute zur Darstellung 

 dieses Metalloids benutzt werden. Die Knochen enthalten den phos- 

 phorsauren Kalk zugleich mit einer stickstoffhaltigen, organischen, 

 leimbildenden Knorpelsubstanz, die Ossein genannt wird. Bei der 

 Verarbeitung ausschliesslich auf Phosphor, werden die Knochen 

 einfach gebrannt, wobei der Knorpel vollständig ausbrennt. Soll 

 dagegen die Knorpelsubstanz erhalten werden, so werden die Kno- 

 chen mit schwacher Salzsäure in der Kälte behandelt, wobei der 

 phosphorsaure Kalk sich löst, während der Knorpel zurückbleibt. 

 In der Lösung erhält man dann CaCl 2 und saures phosphorsaures 

 Calcium CaH 4 (P0 4 ) 2 . Beim direkten Brennen von Knochen ge- 

 winnt man nur ihre mineralischen Bestandtheile, welche etwa 90 

 pCt phosporsauren Kalk Ca 3 (P0 4 ) 2 , gemengt mit etwas CaCO 3 und 

 anderen Salzen, enthalten. 



Behandelt man diese Bestandtheile mit Schwefelsäure, so geht 

 dieselbe Substanz in Lösung, die man auch aus frischen Knochen 

 beim Einwirken von Salzsäure erhält, d. h. saures, phosphorsau- 

 res Calcium, das in Wasser löslich ist. Die Schwefelsäure geht 

 hierbei natürlich grösstenteils in schwefelsaures Calcium über: 



Ca 3 (P0 4 ) 2 +2H 2 S0 4 =2CaS0 4 +CaH 4 (P0 4 ) 2 . 



Ca 3 (P0 4 ) 2 +4HCl = 2CaCl 2 +CaH 4 (P0 4 ) 2 . 

 Beim Eindampfen der Lösung scheidet sich phosphorsaures Cal- 

 cium aus (das krystallisiren kann). Die Gewinnung des Phosphors 

 aus dem sauren phosphorsauren Calcium CaH 4 (P0 4 ) 2 beruht auf 

 der Zersetzung dieses Salzes, wenn es mit Kohle bis zur Weissgluth 

 erhitzt wird; hierbei scheidet sich zuerst Wasser aus und es ent- 

 steht metaphosphorsaures Calcium Ca(P0 3 ) 2 , das als ein saures, aus 

 pyrophosphorsaurem Calcium und .Phosphorsäureanhydrid bestehen- 

 des Salz betrachtet werden kann: 2Ca(P0 3 ) 2 =:Ca 2 P 2 7 -fP 2 5 . Das 

 Anhydrid bildet beim Erhitzen mit Kohle — Phosphor und Kohlen- 

 oxyd: P 2 5 +5C=P 2 -|-5CO. In Wirklichkeit ist der vor sich ge- 

 hende Prozess ziemlich komplizirt; nach seinen Endprodukten lässt 

 er sich durch folgende Gleichung wiedergeben: 



2CaH 4 (P0 4 ) 2 +5C=:4H 2 0+Ca 2 P 2 7 4P 2 +5CO. 

 Aus der Ketorte entweichen erst Wasserdämpfe, dann Phos- 

 phordämpfe und Kohlenoxyd, während pyrophosphorsaures Calcium 

 zurückbleibt 2 ). 



2) Durch Einwirken von Schwefel- oder Salzsäure lässt sich aus dem zurück- 

 bleibenden pyrophosphorsauren Salze wieder eine neue Menge des sauren Salzes 

 erhalten und auf diese Weise aller Phosphor des neutralen Salzes Ca 3 (P0 4 ) 2 ge- 

 winnen. Man benutzt meist gebrannte Knochen, aber auch Phosphorite, Osteolühe 

 und Apatite können als Material zur Gewinnung des Phosphors dienen. Die Pro- 

 duktion von Phosphor hauptsächlich zur Herstellung von Zündhölzern vergrössert sich 

 überall und in Russland hat sie am Ural im Gouvernement Perm bereits eine 



